91 



Tabelle V 



Schlufiergebnis. 

 Mittlere Harte und Schleifwert der untersuchten Smirgelarten, 

 nach deren Qualitat geordnet. 









Harte fur 



Schleifwert fur 













Korund 



= 1000 



Korund 



- 1000 



Mittel 







la 



h£) 

 P 









r roz. 

 von I 



:C3 O 



CP 



■ Mittel 





Fiir 





aller 



a w 



ca 



s 



aus Ge- 

 wichts- u. 

 Volum- 

 verlust 



Proz. 

 von I 



sprodes 

 Mate- 

 rial 



Proz. 

 von I 



Werte 





Korund 





100f) 



152 



1000 



101 



1000 



121 



la | 



1 



i 



656 



100 



990 



100 



823 



100 



11 



2 



719 



110 



853 



86 



786 



96 



Ila | 



b 



3 



532 



81 



610 



62 



571 



70 



IV 



4 



473 



72 



599 



61 



536 



65 



Ilia | 



III 



5 



410 



62 



585 



59 



498 



60 



a 



6 



437 



67 



466 



47 



451 



55 



IVa 



V 



7 



317 



48 



507 



51 



412 



50 



2. Fiir die Verwendung als Schleifmaterlal fiir sprode 

 Materialien, harten Stahl, Glas, Steine usw. findet eine bedeu- 

 tende Qualitatdifferenz statt, deren relative Grofie nach den 

 Angaben der Tabelle IV zu entnehmen ist. 



3. Fiir die Verwendung als Schleifmaterial fiir gescbmei- 

 dige Metalle, Weicheisen, Kupfer, Zinn, Blei, weifie Legierungen 

 usw. sind auch die minder harten Sorten (III, Y, a) in gleicher 

 Weise geeignet wie die besseren Qualitaten." 



Ich lieB auch Yersuche beim kgl. Materialprufungsamt in 

 Berlin uber drei Smirgelproben anstellen, urn ihren relativen 

 Schleifwert kennen zu lernen. Nr. 1 stammte vom Kakoryakas 

 kornigen Handelssmirgel guter Sorte, Nr. A von Koxakis sehr 

 feinkorniger und zaemlich glimmeriger Qualitat, Nr. a war eine 

 sehr feinkornige bis feinstkornige gute (glimmerfreie) Probe vom 

 Kavallaris (s. die mikrospische Bestimmung der letzteren 

 S. 72 — 73, deren Korngrofie S. 73, deren chemische Analyse 

 S. 88). 



Die Versuchsausfiihrung war folgende: 



„Fiir die Yersuche wurde je ein Wiirfel von 50 qcm 

 quadratischer Schleifflache aus einem Sandstein- bezw. Grau- 

 wackenblock herausgeschnitten. 



Die Probestiicke wurden bei 100° C getrocknet und auf 

 einer Schleifmaschine bei 30 kg Belastung (ausschl. Eigengewicht) 

 bei einer geschliffenen Fiache von 50 qcm, also bei einem 

 Druck von 0,6 kg/qcm bei 608 m gesamtem Schleifwege 

 (440 Umdrehungen bei 22 cm mittlerem Halbmesser der schlei- 



